26 V. M. GOLDSCHMIDT [No. 3 



Betrachten wir unser Punktsystemmodell, so konnen wir uns 

 das Gedankenexperiment vorstellen, dass wir aus einem komplexen 

 Punktsystem die eine Art Atome herausnehmen. Der Rest des 

 Punktsystems zeigt dann noch inimer Krystallstruktur und sollte 

 sich zum Beispiel in optischer Beziehung veihalten, als sei er 

 ein Krystall desselben Krystalls yste ms wie das ursprungliche 

 Komplexgitter, wenn auch eventuell einer ånderen Symmetrie- 

 k las se angehorend, 



Experimente dieser Art lassen sich tatsåchlich verwirklichen. 

 Eines der bekanntesten Beispiele bezieht sich auf das Mineral 

 Brucit, Magnesiumhydroxyd. Brucit krystallisiert im trigonalen 

 Krystallsystem, ist daher optisch einaxig, wie die Symmetrie 

 es verlangt. Magnesiumoxyd bildet dagegen Krystalle, welche 

 dem regulåren Krystallsystem angehoren, also in optischer Be- 

 ziehung isotrop sind, es ist das bekannte Mineral Periklas. Wenn 

 man einen Brucitkrystall vorsichtig erhitzt, gelingt es, den ganzen 

 Wassergehalt zu entfernen ohne die Krystallstruktur gånzlich zu 

 zerstoren. Wir erhalten somit einen Korper, der aus reinem 

 Magnesiumoxyd besteht, jedoch nicht mit den Eigenschaften des 

 Periklases, sondern deutlich optisch anisotrop. Er ist optisch 

 einaxig, wie es einem trigonalen Punktsystem entspricht, er 

 zeigt auch in seinen Kohasionsverhåltnissen Anklange an das 

 ursprungliche Hydroxyd. Es gelingt also, das Komplexgitter in 

 mehrere, chemisch verschiedene, Komponenten zu zerlegen, ohne 

 die regelmåssige Struktur ganz zu zerstoren. 



F. Rinne, der dieses Experiment als „krystallographischen 

 Abbau" bezeichnete, hat ferner gezeigt, dass man sogar aus sehr 

 komplizierten chemischen Verbindungen auf analoge Weise ein- 

 zelne Gitterkomponenten isolieren kann. So gelang es ihm, aus 

 Krystallen des Minerals Biotit, dem die chemisene Formel 

 K 3 H 3 (A1, Fe) 6 Si 6 2 4 • x(Mg, Fe) 2 Si0 4 zukommt, durch Behandlung 

 mit Sauren und spåterem Gliihen ein Gitter aus reiner Kiesel- 

 saure darzustellen, das in seinen optischen Eigenschaften und 

 seinen Kohasionsverhåltnissen noch deutliche Anklange an den 

 ursprunglichen Biotit erkennen liess. 



